öö IGELSTROM, NYA MINERAL FRAN VERMLAND. 



som är en kyanitblandad qvarz. Huru det nya fosfatet åtföljes 

 af Lazulit, bevisas bäst deraf att jag i intet analysprof kunnat 

 absolut frånskilja all Lazuliten från detsamma. 



Det nya fosfatet bildar små korn af knappnålshufvudens 

 eller hampfrös storlek, färgen gul till gulröd, genomskinligt, 

 hårdheten omkring 5. Sedda under en loupe framstå kornen 

 rätt vackra och klara, med skarpa begränsningar från matrix. 

 Det har icke varit möjligt att med tång plocka ut de små kor- 

 nen från matrixen. Då de likväl ej äro så hårda som denne 

 och för öfrigt hafva olika specifika vigt, så har jag kunnat ej 

 obetydligt koncentrera dem genom pulverisering och skakning 

 eller slamning. Det renaste material jag på så sätt kunnat er- 

 hålla till mina analyser och profver har hållit från 1 / 2 :ten ^ill 

 3 /4 :delar af bergarten. Om man betraktar det med tång ut- 

 plockade profvet, eller det genom skakning eller slamning er- 

 hållna, under ett mikroskop, som förstorar 30 gånger, så visar 

 det sig att hufvudmassan af föroreningarne består af qvarz och 

 kyanit med spår af Lazulit och Rutilkorn. Lyckligtvis är det 

 nya fosfatet fullkomligt lösligt i syror (ehuru svårlöst), under 

 det att de beledsagande mineralierna äro oangripbara, så att jag 

 varit oberoende af den svåra utplockningen till analyserna. 



För blåsrör smälter mineralet till en svart metallglänsande 

 kula. Med soda å platinatråd ger det stark manganreaktion. 

 Smält i Öppen platinadegel tillsammans med 4 a 5 gånger sin 

 vigt af en blandning af kolsyradt kali och kolsyradt natron, er- 

 hålles en starkt grön sammansintrad massa, som löser sig i 

 vatten med den bekanta gröna manganfärgen. Massans utkok- 

 ning med vatten lemnar qvar en mörkbrun blandning af mangan- 

 och jernoxid, kalk och talkjord, under det att vattenlösningen 

 innehåller nästan all fosforsyra, med blott spår af kiselsyra 

 (från vidhängande matrix). Med borax på platinatråd för blås- 

 rör erhålles i oxidationseld manganens bekanta amethystfärg. 



För mina analyser har jag måst använda endast krossadt 

 pulver för lösningarne i klorvätesyra, på det att jag ej skulle 

 fått något löst af kyanit och matrix i allmänhet, utan blott 



